## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
PENGARUH PENAMBAHAN LY ASH DAN SUPERPLASTICIZER DALAM MENCAPAI LOW CEMENT CONCRETE
Diah Ayu Restuti Wulandari 1 Dosen Universitas Narotama Surabaya Diah.wulandari@narotama.ac.id

## ABSTRAK
Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  penggunaan semen  pada  beton  terkadang  terlalu  berlebihan sehingga  angka  produksi  semen  juga  meningkat. Dari  proses  produksi  semen  inilah  yang  menjadi salah  satu  penyebab  kerusakan  lingkungan.  Low cement  concrete  merupakan  salah  satu  alternatif untuk  permasalahan  ini.  Dengan  mengaplikasikan low  cement  concrete,  diharapkan  dapat  menekan angka penggunaan semen yang berlebihan. berdasarkan  uraian  masalah  tersebut  diatas  maka penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui sejauh  mana  pengaruh penambahan  fly  ash  dan superplasticizer  terhadap  pengurangan  semen, workabilitas  dan  kuat  tekan  beton.  .  Sampel  pada penelitian  ini  berjumlah  4  buah  beton  berbentuk silinder, dengan variasi persentase fly ash sebesar 0, 20%  dan  persentase  superplasticizer sebesar  0  dan 2%  subtitusi  dari  berat  semen.  Metode  penelitian yang  dilakukan  mengacu  kepada  SK  SNI  03-6468- 2000  proses  pencampuran  material  dengan  cara manual. Analisis dilakukan terhadap hasil pengujian dan  membandingkan  workabilitas  kuat  tekan  dan prosentase kepadatan sampel beton yang mengandung fly ash, dan superplasticizer. Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  kesimpulan bahwa  dalam  penelitian  ini  penggantian  sebagian semen  dengan  fly  ash  20  persen  dapat  menurunkan workabilitas beton segar, namun dengan penambahan superplasticizer yang dapat menyebarkan  partikel  semen  dalam  adukan  beton segar  sebesar  2  persen  dapat  memperbaiki workabilitas sehingga mudah dikerjakan akan tetapi dengan  penggantian  kedua  bahan  tambah  tersebut pada sebagian kapasitas semen mampu meningkatkan kepadatan beton padat sebesar 77, 68 persen dan kuat tekan sebesar 35 MPa.
Kata Kunci : fly ash, superplasticizer, low cement concrete

## 1. PENDAHULUAN
Semen  komponen  utama  pembentuk  beton merupakan  salah  satu  material  terpenting  untuk semua  jenis  konstruksi.  Hal  ini  dikarenakan banyaknya  kadar  semen  merupakan  penentu  kuat tekan  beton  (yurdakul,  2010).  Berdasarkan  persepsi diatas  maka,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa penggunaan  semen  pada  beton  terkadang  terlalu
berlebihan  juga  dapat  meningkatkan  produksi semen.  Dari  proses  produksi  semen  inilah  yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan.
Low  cement  concrete  merupakan  salah  satu alternatif untuk permasalahan ini, dengan mengurangi  komposisi  semen  dalam  campuran, diharapkan  dapat  menekan  angka  penggunaan semen  yang  berlebihan.  Selain  itu  low  cement concrete  juga  dapat  mengurangi  biaya  produksi beton  yang  tinggi  akibat  penggunaan  semen berlebih.
Pembatasan penggunaan semen dalam campuran    low  cement  concrete  tersebut  didukung oleh  penelitian  sebelumnya  yakni  popovics,  1990 dan  wasserman,  et.al,  2009  yang    menyatakan bahwa  kadar  semen  yang  tinggi  dalam  campuran beton  segar  tidak  terlalu  memberikan  kontribusi yang  nyata  terhadap  peningkatan  kuat  tekan  beton yang  lebih  tinggi  dari  kekuatan  desain  yang diperlukan.  Hal  ini  disebabkan  kandungan  semen yang  tinggi  akan  mengakibatkan  beton  menjadi lengket  serta  memiliki  penyusutan  dan  retak.  Oleh karena  itu  pemakaian  semen  harus  seimbang  untuk meminimalkan  resiko  dan  untuk  mencapai  kinerja yang direncanakan.
kemudian permasalahan lainnya adalah adanya porositas.  Semakin  besar  porositasnya  maka  kuat tekannya  semakin  kecil,  sebaliknya  semakin  kecil porositas maka kuat tekannya semakin besar. Untuk mengurangi porositas semen dapat digunakan bahan tambah  yang  bersifat  mineral  (additive)  yang  lebih banyak  bersifat  penyemenan  dan  banyak  digunakan untuk  memperbaiki  kinerja  kekuatan  beton.  Salah satu  additive  tersebut adalah  abu  terbang  (fly  ash) hasil  pembakaran  dari  pembangkit  listrik  tenaga batubara,  yang  memiliki  bentuk  butiran  partikel sangat halus sehingga dapat menjadi pengisi rongga- rongga  (filler)  dalam  beton  sehingga  mampu meningkatkan  kekuatan  beton  dan  menambah kekedapan  beton  terhadap  air  serta  mempunyai keunggulan  dapat  mencegah  keretakan  halus  pada permukaan  beton  (Prihartono,  2015).    Besar  dan kecilnya  porositas  juga  dipengaruhi  besar  dan kecilnya fas yang digunakan. Semakin besar fas-nya porositas  semakin  besar,  sebaliknya  semakin  kecil fas-nya porositas semakin kecil, namun jika fas-nya terlalu  rendah  pengerjaan  beton  terutama  ketika diaduk,  dituang,  diangkut  dan  terutama  ketika dipadatkan  tidak  maksimal,    sehingga  akan mengakibatkan  beton  menjadi  keropos,  hal  tersebut akan  mengakibatkan  menurunnya  kuat  tekan  beton. Untuk  mengatasi  hal  tersebut  dapat  dipergunakan superplasticizer.    Superplasticizer    adalah  bahan tambah  yang bersifat kimiawi (chemical admixture) yang  lebih  banyak  digunakan  untuk  memperbaiki kinerja  pelaksanaan.  Penggunaan    superplasticizer dapat mengurangi jumlah pemakaian air, mempercepat  waktu  pengerasan  dan  meningkatkan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
workability (Zai dkk, 2014).
Berdasarkan  uraian  masalah  tersebut  diatas maka  penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  penambahan  fly ash  dan  superplasticizer  terhadap  pengurangan semen, workabilitas dan kuat tekan beton.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Bahan/Material
1. Semen Portland
Semen
adalah bahan-bahan yang memperlihatkan  sifat-sifat  karakeristik mengenai pengikatan  serta  pengerasannya  jika  dicampur dengan  air,  sehingga  terbentuk  pasta  semen. Menurut  ASTM  C-150,  1985,  semen  portland didefenisikan  sebagai  semen    hidrolik    yang dihasilkan dengan  menggiling   klinker    yang terdiri dari  kalsium  silikat hidrolik,  yang  umumnya mengandung  satu  atau  lebih  bentuk    kalsium  sulfat sebagai  bahan  tambahan  yang  digiling  bersama- sama dengan bahan  utamanya. Dalam penelitian ini semen  yang  digunakan  adalah  semen  Gresik  dalam kemasan 50 kg

## 2. Agregat Kasar
Untuk  memperoleh  keseragaman  kekuatan agregat  kasar  yang  digunakan,  maka  agregat  kasar (batu pecah)  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini diambil  dari    produksi  Varia  Usaha  Beton  dengan ukuran 10-20 mm

## 3. Agregat Halus
Agregat  halus  yang  digunakan  pada  penelitian ini merupakan agregat alam berasal dari Lumajang

## 4. Air
Air  merupakan  salah  satu  bahan  dasar  dalam pembuatan  beton  yang  penting  dan  paling  murah diantara bahan yang lainya. Penggunaan  air digunakan untuk mereaksikan semen sehingga menghasilkan pasta semen  yang  berfungsi  untuk  mengikat  agregat. Penggunaan  air  juga  berpengaruh  pada  kuat  tekan beton,  dan  pada  penggunaan  fas  yang  terlalu  tinggi mengakibatkan  bertambahnya  kebutuhan  air  sehingga mengakibatkan  pada  saat  kering  beton  mengandung banyak  pori  yang  nantinya  berdampak pada  kuat tekan beton yang rendah.

## 5. Bahan Tambah Mineral
Menurut    Mulyono    (2004),  bahan  tambah mineral  (additive)  merupakan  bahan  tambah  yang berguna  untuk  memperbaiki  kinerja  beton,  dan  lebih banyak  digunakan  untuk  memperbaiki  kerja  beton sehingga bahan  ini  lebih cenderung bersifat pengikat. Ada  beberapa  bahan  tambah  yang  termasuk  dalam bahan tambah mineral ini salah satunya adalah  Fly ash yang merupakan residu mineral dalam butir halus yang dihasilkan  dari  pembakaran  batu  bara  yang  dihaluskan pada  suatu  pusat  pembangkit  listrik.  Partikel-partikel
fly  ash    yang  terkumpul  pada  presipitator  elektrostatik biasanya  berukuran  (0.074 – 0.005  mm).    Bahan  ini terutama terdiri dari silikon dioksida (SiO2), aluminium oksida (Al2O3) dan besi oksida (Fe2O3).
Bahan    tambah  mineral  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  fly  ash  yang  diproduksi  oleh  PT Varia Usaha Beton.

## 6. Bahan Tambah Kimia
Untuk  meningkatkan  kemudahan  pelaksanaan pekerjaan  pengecoran  (workability)  beton  dengan menggunakan air yang seminimum mungkin, digunakan  bahan    kimia  tambah  (chemical  admixture) seperti superplasticizer sehingga dapat dihasilkan beton segar  (flowing  concrete).  Keistimewaan  penggunaan superplasticizer  dalam  campuran  pasta  semen  maupun campuran beton antara lain, menjaga kandungan air dan semen  tetap  konstan sehingga  didapatkan  campuran dengan  workability  tinggi,  mengurangi  jumlah  air  dan menjaga  kandungan  semen  dengan  kemampuan kerjanya  tetap  sama  serta  menghasilkan  faktor  air semen  yang  lebih  rendah  dengan  kekuatan  yang  lebih besar.  Dan    mengurangi  kandungan air  dan  semen dengan  faktor  air  semen  yang  konstan  tetapi meningkatkan kemampuan kerjanya sehingga menghasilkan  beton dengan  kekuatan  yang  sama tetapi menggunakan semen lebih sedikit.
Bahan tambah  kimia  (Chemical  Admixture)  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  superplasticizer yang diproduksi oleh PT. Varia Usaha Beton

## 2.2 Perencanaan Campuran
Perencanaan  campuran  beton  (mix  design)  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  perencanaan campuran sesuai dengan SNI  03-2834-1993. Dengan mutu  rencana  f’cr  sebesar  30  Mpa,  ukuran  besar  butir agregat maksimum sebesar 20 mm dan faktor air semen sebesar  0,4  serta  slump  minimal  sebesar  30-60  mm maka  didapat  komposisi kebutuhan  bahan untuk campuran beton sebagai berikut:
Tabel 1. Kebutuhan Bahan susun Beton yang telah dikonversi untuk 2 silinder tiap campuran (kg/cm3)
Kadar FA (%) Kadar SP (%) volume Berat Berat pasir Berat batu pecah Air SP Fa PC 0 % 0 3.3 0 1.7 8.34 12.48 14.28 20% 2% 3.3 0.17 1.7 6.64 12.48 14.28
Sumber: Hasil Pengolahan data (2017)

## 2.3 Pembuatan Benda Uji
Pembuatan benda uji pada penelitian ini dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan tangan (manual).    Jumlah  benda  uji  yang  dibuat  berjumlah  4 buah, dimana setiap variasi menggunakan 2 buah benda uji.  Benda  uji  berupa  silinder  dengan  diameter  15  cm dan  tinggi  30  cm.  Benda  uji  beton  setiap  variasi dikurangi  proporsi  semennya  dan  digantikan  dengan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
bahan  tambah  superplasticizer  sebesar  0  dan  2%  dari berat semen, serta dengan menggunakan fly ash sebesar 0  dan 20%  dari  berat  semen. Pemilihan  fly  ash  20% berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh hernando, 2009  yang  menyatakan  bahwa  kuat  desak  optimum dapat dicapai pada penggantian semen dengan Fly Ash sebesar  20%.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  slag cement  association  pada  tahun  2013  yang  menyatakan bahwa  kuat  desak optimum didapat  ketika  penggantian semen dengan penambahan campuran 20 fly ash dan 30 slag cement.

## 2.4 Perawatan Benda Uji
Perawatan ini dilakukan setelah beton mengalami final  setting,  artinya  beton telah  mengeras. Perawatan ini  dilakukan  agar  proses  hidrasi  selanjutnya  tidak mengalami  gangguan.  Jika  hal  ini  terjadi,  beton mengalami keretakan  karena  kehilangan  air  yang begitu  cepat.  Perawatan  minimal  dilakukan  7  (tujuh) hari harus diperhatikan dalam kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan perawatan yang dipercepat.
Perawatan  benda  uji  silinder  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  merendam  benda  uji  di  bak perendaman  khusus  di Laboratorium  Bahan milik  PT Varia Usaha Beton

## 2.5 Pengujian Benda Uji
Setelah  beton  dirawat  dan  telah  berumur  7  hari, dilakukan  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan  alat  mesin  kuat  tekan,  hal  ini  dilakukan untuk  mengetahui  kekuatan  dari  benda  uji  hingga didapatkan hasil data kuat tekan beton, untuk kemudian dihitung kuat tekan beton karakteristik. Setelah itu hasil kuat  tekan  beton  karakteristik  tersebut  dikonversikan kedalam  umur  28  hari  dengan  uji  Evaluasi  Kepadatan untuk faktor koreksi.

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian nilai slump dan workability Pada  pengujian  tingkat  kemudahan  pengerjaan beton  segar  dilakukan  dengan  menggunakan  tes  slump dan  pengamatan  secara  visual  berikut  ini  hasil pengukuran  slump  pada  beton  segar  untuk  campuran beton.  Dalam  penelitian  ini  nilai    slump    sudah ditentukan,  untuk  masing-masing  campuran  beton normal  dan  beton  dengan  bahan  tambah  yakni  FA  dan SP  penurunan nilai  slump  sebesar 6-18 cm.
Gambar 1 Pengujian workability pada beton segar
Pada  saat  proses  pengadukan  pada  beton  normal tanpa  penambahan  bahan  tambah untuk  mencapai slump  7  cm  tidak  terjadi  pengurangan  air  sedangkan pada  beton  dengan  bahan  tambah  dengan  perlakuan penambahan fly  ash  sebelum ditambah  superplasticizer hanya  turun  sebesar  3cm  namun  setelah  diberi  bahan tambah  kimia  yakni  superplasticizer  sebesar  2% slumpnya turun menjadi 7 cm sebagaimana ditunjukkan sentase pada gambar berikut:
Gambar 2. Grafik hasil pengujian slump Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Dari  hasil  pengujian  nilai  slump  menunjukkan bahwa  nilai  slump  menurun  seiring  bertambahnya prosentase  fly  ash  20%  dalam  campuran  beton,  hal  ini dikarenakan  fly  ash  lebih  banyak  menyerap  air  jika dibandingkan dengan  semen, sehingga  adukan  menjadi lebih kering yang kemudian mempengaruhi nilai slump beton  segar  menjadi  lebih  kering  yang  kemudian mempengaruhi  nilai  slump  beton  segar  menjadi semakin rendah sesuai dengan kadar yang ditambahkan. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  nilai  slump  menurun  seiring bertambahnya prosentase fly ash dalam campuran beron (Haf,  2012).  Oleh  sebab  itu  perlu  ditambahkan superplasticizer  yang  dapat  membantu  meperbaiki workability  dari  adukan  beton  karena  sifatnya  sebagai pelicin  pada  campuran  adukan  beton  (Danasi  dan Lisantono, 2015).

## 3.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah  dilakukan  pembuatan  dan  perawatan benda  uji,  selanjutnya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan benda  uji  tersebut.  Pengujian  kuat  tekan  beton dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  7  hari    dengan kuat  tekan  rencana  sebesar  30  Mpa  sebanyak  empat benda  uji  yang  terdiri  dari dua  variasi  campuran  yakni beton  normal  tanpa  bahan  tambah  dan  beton  dengan pemberian  bahan  pengganti  fly  ash  20%  dari  berat semen  dan  superplasticizer    sebesar  2%  dari  berat semen.  Untuk  masing-masing  variasi  dibuat  dua  benda uji  berbentuk  silinder  ø15  cn  x  30  cm.  Berikut gambaran  pengujian  kuat  tekan  menggunakan  alat compressive  strength  untuk  beton  normal  dan  beton dengan bahan tambah

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 5, No. 1, April 2017 - ISSN : 2339-0719
bahan  tambah  superplasticizer  sebesar  0  dan  2%  dari berat semen, serta dengan menggunakan fly ash sebesar 0  dan 20%  dari  berat  semen. Pemilihan  fly  ash  20% berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh hernando, 2009  yang  menyatakan  bahwa  kuat  desak  optimum dapat dicapai pada penggantian semen dengan Fly Ash sebesar  20%.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  slag cement  association  pada  tahun  2013  yang  menyatakan bahwa  kuat  desak optimum didapat  ketika  penggantian semen dengan penambahan campuran 20 fly ash dan 30 slag cement.

## 2.4 Perawatan Benda Uji
Perawatan ini dilakukan setelah beton mengalami final  setting,  artinya  beton telah  mengeras. Perawatan ini  dilakukan  agar  proses  hidrasi  selanjutnya  tidak mengalami  gangguan.  Jika  hal  ini  terjadi,  beton mengalami keretakan  karena  kehilangan  air  yang begitu  cepat.  Perawatan  minimal  dilakukan  7  (tujuh) hari harus diperhatikan dalam kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan perawatan yang dipercepat.
Perawatan  benda  uji  silinder  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  merendam  benda  uji  di  bak perendaman  khusus  di Laboratorium  Bahan milik  PT Varia Usaha Beton
2.5 Pengujian Benda Uji
Setelah  beton  dirawat  dan  telah  berumur  7  hari, dilakukan  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan  alat  mesin  kuat  tekan,  hal  ini  dilakukan untuk  mengetahui  kekuatan  dari  benda  uji  hingga didapatkan hasil data kuat tekan beton, untuk kemudian dihitung kuat tekan beton karakteristik. Setelah itu hasil kuat  tekan  beton  karakteristik  tersebut  dikonversikan kedalam  umur  28  hari  dengan  uji  Evaluasi  Kepadatan untuk faktor koreksi.

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian nilai slump dan workability Pada  pengujian  tingkat  kemudahan  pengerjaan beton  segar  dilakukan  dengan  menggunakan  tes  slump dan  pengamatan  secara  visual  berikut  ini  hasil pengukuran  slump  pada  beton  segar  untuk  campuran beton.  Dalam  penelitian  ini  nilai    slump    sudah ditentukan,  untuk  masing-masing  campuran  beton normal  dan  beton  dengan  bahan  tambah  yakni  FA  dan SP  penurunan nilai  slump  sebesar 6-18 cm.
Gambar 1 Pengujian workability pada beton segar
Pada  saat  proses  pengadukan  pada  beton  normal tanpa  penambahan  bahan  tambah untuk  mencapai slump  7  cm  tidak  terjadi  pengurangan  air  sedangkan pada  beton  dengan  bahan  tambah  dengan  perlakuan penambahan fly  ash  sebelum ditambah  superplasticizer hanya  turun  sebesar  3cm  namun  setelah  diberi  bahan tambah  kimia  yakni  superplasticizer  sebesar  2% slumpnya turun menjadi 7 cm sebagaimana ditunjukkan sentase pada gambar berikut:
Gambar 2. Grafik hasil pengujian slump Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Dari  hasil  pengujian  nilai  slump  menunjukkan bahwa  nilai  slump  menurun  seiring  bertambahnya prosentase  fly  ash  20%  dalam  campuran  beton,  hal  ini dikarenakan  fly  ash  lebih  banyak  menyerap  air  jika dibandingkan dengan  semen, sehingga  adukan  menjadi lebih kering yang kemudian mempengaruhi nilai slump beton  segar  menjadi  lebih  kering  yang  kemudian mempengaruhi  nilai  slump  beton  segar  menjadi semakin rendah sesuai dengan kadar yang ditambahkan. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  nilai  slump  menurun  seiring bertambahnya prosentase fly ash dalam campuran beron (Haf,  2012).  Oleh  sebab  itu  perlu  ditambahkan superplasticizer  yang  dapat  membantu  meperbaiki workability  dari  adukan  beton  karena  sifatnya  sebagai pelicin  pada  campuran  adukan  beton  (Danasi  dan Lisantono, 2015).

## 3.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah  dilakukan  pembuatan  dan  perawatan benda  uji,  selanjutnya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan benda  uji  tersebut.  Pengujian  kuat  tekan  beton dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  7  hari    dengan kuat  tekan  rencana  sebesar  30  Mpa  sebanyak  empat benda  uji  yang  terdiri  dari dua  variasi  campuran  yakni beton  normal  tanpa  bahan  tambah  dan  beton  dengan pemberian  bahan  pengganti  fly  ash  20%  dari  berat semen  dan  superplasticizer    sebesar  2%  dari  berat semen.  Untuk  masing-masing  variasi  dibuat  dua  benda uji  berbentuk  silinder  ø15  cn  x  30  cm.  Berikut gambaran  pengujian  kuat  tekan  menggunakan  alat compressive  strength  untuk  beton  normal  dan  beton dengan bahan tambah

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jurnal “MITSU” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA Volume 5, No. 1, April 2017 - ISSN : 2339-0719
bahan  tambah  superplasticizer  sebesar  0  dan  2%  dari berat semen, serta dengan menggunakan fly ash sebesar 0  dan 20%  dari  berat  semen. Pemilihan  fly  ash  20% berdasarkan pada penelitian sebelumnya oleh hernando, 2009  yang  menyatakan  bahwa  kuat  desak  optimum dapat dicapai pada penggantian semen dengan Fly Ash sebesar  20%.  Hal  ini  senada  dengan  pernyataan  slag cement  association  pada  tahun  2013  yang  menyatakan bahwa  kuat  desak optimum didapat  ketika  penggantian semen dengan penambahan campuran 20 fly ash dan 30 slag cement.

## 2.4 Perawatan Benda Uji
Perawatan ini dilakukan setelah beton mengalami final  setting,  artinya  beton telah  mengeras. Perawatan ini  dilakukan  agar  proses  hidrasi  selanjutnya  tidak mengalami  gangguan.  Jika  hal  ini  terjadi,  beton mengalami keretakan  karena  kehilangan  air  yang begitu  cepat.  Perawatan  minimal  dilakukan  7  (tujuh) hari harus diperhatikan dalam kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan perawatan yang dipercepat.
Perawatan  benda  uji  silinder  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  merendam  benda  uji  di  bak perendaman  khusus  di Laboratorium  Bahan milik  PT Varia Usaha Beton
2.5 Pengujian Benda Uji
Setelah  beton  dirawat  dan  telah  berumur  7  hari, dilakukan  pengujian  kuat  tekan  beton  dengan menggunakan  alat  mesin  kuat  tekan,  hal  ini  dilakukan untuk  mengetahui  kekuatan  dari  benda  uji  hingga didapatkan hasil data kuat tekan beton, untuk kemudian dihitung kuat tekan beton karakteristik. Setelah itu hasil kuat  tekan  beton  karakteristik  tersebut  dikonversikan kedalam  umur  28  hari  dengan  uji  Evaluasi  Kepadatan untuk faktor koreksi.

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Hasil Pengujian nilai slump dan workability Pada  pengujian  tingkat  kemudahan  pengerjaan beton  segar  dilakukan  dengan  menggunakan  tes  slump dan  pengamatan  secara  visual  berikut  ini  hasil pengukuran  slump  pada  beton  segar  untuk  campuran beton.  Dalam  penelitian  ini  nilai    slump    sudah ditentukan,  untuk  masing-masing  campuran  beton normal  dan  beton  dengan  bahan  tambah  yakni  FA  dan SP  penurunan nilai  slump  sebesar 6-18 cm.
Gambar 1 Pengujian workability pada beton segar
Pada  saat  proses  pengadukan  pada  beton  normal tanpa  penambahan  bahan  tambah untuk  mencapai slump  7  cm  tidak  terjadi  pengurangan  air  sedangkan pada  beton  dengan  bahan  tambah  dengan  perlakuan penambahan fly  ash  sebelum ditambah  superplasticizer hanya  turun  sebesar  3cm  namun  setelah  diberi  bahan tambah  kimia  yakni  superplasticizer  sebesar  2% slumpnya turun menjadi 7 cm sebagaimana ditunjukkan sentase pada gambar berikut:
Gambar 2. Grafik hasil pengujian slump Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Dari  hasil  pengujian  nilai  slump  menunjukkan bahwa  nilai  slump  menurun  seiring  bertambahnya prosentase  fly  ash  20%  dalam  campuran  beton,  hal  ini dikarenakan  fly  ash  lebih  banyak  menyerap  air  jika dibandingkan dengan  semen, sehingga  adukan  menjadi lebih kering yang kemudian mempengaruhi nilai slump beton  segar  menjadi  lebih  kering  yang  kemudian mempengaruhi  nilai  slump  beton  segar  menjadi semakin rendah sesuai dengan kadar yang ditambahkan. Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang menyatakan  bahwa  nilai  slump  menurun  seiring bertambahnya prosentase fly ash dalam campuran beron (Haf,  2012).  Oleh  sebab  itu  perlu  ditambahkan superplasticizer  yang  dapat  membantu  meperbaiki workability  dari  adukan  beton  karena  sifatnya  sebagai pelicin  pada  campuran  adukan  beton  (Danasi  dan Lisantono, 2015).

## 3.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Setelah  dilakukan  pembuatan  dan  perawatan benda  uji,  selanjutnya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan benda  uji  tersebut.  Pengujian  kuat  tekan  beton dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  7  hari    dengan kuat  tekan  rencana  sebesar  30  Mpa  sebanyak  empat benda  uji  yang  terdiri  dari dua  variasi  campuran  yakni beton  normal  tanpa  bahan  tambah  dan  beton  dengan pemberian  bahan  pengganti  fly  ash  20%  dari  berat semen  dan  superplasticizer    sebesar  2%  dari  berat semen.  Untuk  masing-masing  variasi  dibuat  dua  benda uji  berbentuk  silinder  ø15  cn  x  30  cm.  Berikut gambaran  pengujian  kuat  tekan  menggunakan  alat compressive  strength  untuk  beton  normal  dan  beton dengan bahan tambah

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Gambar 3. Pengujian kuat tekan beton
Dengan menggunakan  rumus  f’c  =  P/A,  akan didapatkan nilai kuat tekan beton menggunakan silinder ukuran  Ø  15  cm  x  30  cm.  Pengujian  kuat  tekan  beton sendiri  dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  7  hari saja  sedangkan  untuk  umur    28  hari  dilakukan peramalan dengan cara membagi kuat tekan umur 7 hari dengan  faktor  koreksi  sebesar  0.65.  Berikut  tabel  dan grafik  yang  memuat  nilai  kuat  tekan  beton  untuk masing masing variasi campuran.
Tabel 2.
Hasil pengujian kuat rata-rata pada saat pengujian di lapangan KN 7  hari MPa 28  hari MPa normal 289 17 25 20%FA, 2% sp 404 23 35
Gambar 4. Peningkatan kekuatan tekan beton gabungan berdasarkan umur pengujian lapangan Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Dari  tabel  2  dan  gambar  4  diatas  menunjukkan kuat tekan beton pada saat pengujian dilapangan, dapat terlihat  bahwa  dengan  penambahan  20  persen  fly  ash dan  2  persen  superplasticizer  dari  berat  semen  mampu meningkatkan  mutu  beton  umur  tujuh  hari  sebesar  23 Mpa,  yang  kemudian  setelah  dikonversikan  ke  dalam 28 hari dapat meningkat menjadi 35 Mpa. Hal ini sesuai dengan  pernyataan  penelitian  terdahulu  dari  michael thomas,    2007  dalam    optimizing  the  use  of  fly  ash  in concrete  bahwa  abu  terbang  di  dalam  beton menyumbang  kekuatan  yang  lebih  baik  dibanding dengan  beton  normal  dan    hernando,  2009      yang menyatakan  bahwa  Pengaruh  Fly  Ash  sebagai  bahan pengganti  mengakibatkan  terjadi  reaksi  pengikatan kapur  bebas  yang  dihasilkan  dalam  proses  hidrasi
semen  oleh  silika  yang  terkandung  dalam  Fly  Ash. Selain  itu,  butiran  Fly  Ash  yang  jauh  lebih  kecil membuat  beton  lebih  padat  karena  rongga  antara butiran  agregat  diisi  oleh  Fly  Ash  sehingga  dapat memperkecil  pori-pori  yang  ada  dan  memanfaatkan sifat  pozzolan  dari  Fly  Ash  untuk  memperbaiki  mutu beton.  Penggunaan  Fly  Ash  memperlihatkan  dua pengaruh  abu  terbang  di  dalam  beton  yaitu  sebagai agregat  halus  dan  sebagai  pozzolan.  Sedangkan pengaruh  superplasticizer  hanya  sebagai  peningkat workabilitasnya  saja.  Namun  bukan  berarti  tidak  dapat mempengaruhi  kuat  tekan,  karena  berdasarkan  ACI 116R-2000 menyatakan bahwa secara umum superplasticizer memiliki kemampuan untuk
menyebarkan partikel semen dalam adukan beton segar sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat menghasilkan  kepadatan  beton  yang  lebih  baik.  Faktor – faktor  tersebutlah  yang  dapat  meningkatkan  mutu beton  dibandingkan  dengan  beton  normal  tanpa  bahan tambah.

## 3.3 Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu (quality control) adalah bagian dari jaminan kualitas guna memastikan kualitas produk dengan mengukur kepadatan beton dimana berdasarkan SNI  03-2847-2002  penerimaan  mutu  beton  dari pengujian  beton  inti  (coring),  dianggap memenuhi syarat jika tidak ada nilai hasil pengujian dengan beton inti  yang  kurang  dari  (75%  fc’).    Dalam  peneliti an  ini uji kepadatan beton dilakukan pada umur 7 hari.
Gambar 5. Kepadatan Beton Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Berdasarkan  grafik  diatas  menunjukkan  bahwa dengan  penambahan  fly  ash  sebesar  20  persen  dan superplasticizer  sebesar  2%  dapat  meningkatkan kepadatan beton diumur awal.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian,  analisis  data,  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Semua  variasi  campuran  menggunakan  faktor  air semen tetap sebesar 0.4
2. Dalam  penelitian  ini  penggantian  sebagian  semen dengan  fly  ash  dapat  menurunkan  workabilitas beton segar, namun dengan penambahan superplasticizer  yang  dapat  menyebarkan  partikel semen  dalam  adukan  beton  segar  sebesar  2  persen
b. Pengujian beton normal a. Pengujian beton dengan bahan tambah

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Gambar 3. Pengujian kuat tekan beton
Dengan menggunakan  rumus  f’c  =  P/A,  akan didapatkan nilai kuat tekan beton menggunakan silinder ukuran  Ø  15  cm  x  30  cm.  Pengujian  kuat  tekan  beton sendiri  dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  7  hari saja  sedangkan  untuk  umur    28  hari  dilakukan peramalan dengan cara membagi kuat tekan umur 7 hari dengan  faktor  koreksi  sebesar  0.65.  Berikut  tabel  dan grafik  yang  memuat  nilai  kuat  tekan  beton  untuk masing masing variasi campuran.
Tabel 2.
Hasil pengujian kuat rata-rata pada saat pengujian di lapangan KN 7  hari MPa 28  hari MPa normal 289 17 25 20%FA, 2% sp 404 23 35
Gambar 4.
Peningkatan kekuatan tekan beton gabungan berdasarkan umur pengujian lapangan Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Dari  tabel  2  dan  gambar  4  diatas  menunjukkan kuat tekan beton pada saat pengujian dilapangan, dapat terlihat  bahwa  dengan  penambahan  20  persen  fly  ash dan  2  persen  superplasticizer  dari  berat  semen  mampu meningkatkan  mutu  beton  umur  tujuh  hari  sebesar  23 Mpa,  yang  kemudian  setelah  dikonversikan  ke  dalam 28 hari dapat meningkat menjadi 35 Mpa. Hal ini sesuai dengan  pernyataan  penelitian  terdahulu  dari  michael thomas,    2007  dalam    optimizing  the  use  of  fly  ash  in concrete  bahwa  abu  terbang  di  dalam  beton menyumbang  kekuatan  yang  lebih  baik  dibanding dengan  beton  normal  dan    hernando,  2009      yang menyatakan  bahwa  Pengaruh  Fly  Ash  sebagai  bahan pengganti  mengakibatkan  terjadi  reaksi  pengikatan kapur  bebas  yang  dihasilkan  dalam  proses  hidrasi
semen  oleh  silika  yang  terkandung  dalam  Fly  Ash. Selain  itu,  butiran  Fly  Ash  yang  jauh  lebih  kecil membuat  beton  lebih  padat  karena  rongga  antara butiran  agregat  diisi  oleh  Fly  Ash  sehingga  dapat memperkecil  pori-pori  yang  ada  dan  memanfaatkan sifat  pozzolan  dari  Fly  Ash  untuk  memperbaiki  mutu beton.  Penggunaan  Fly  Ash  memperlihatkan  dua pengaruh  abu  terbang  di  dalam  beton  yaitu  sebagai agregat  halus  dan  sebagai  pozzolan.  Sedangkan pengaruh  superplasticizer  hanya  sebagai  peningkat workabilitasnya  saja.  Namun  bukan  berarti  tidak  dapat mempengaruhi  kuat  tekan,  karena  berdasarkan  ACI 116R-2000 menyatakan bahwa secara umum superplasticizer memiliki kemampuan untuk
menyebarkan partikel semen dalam adukan beton segar sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat menghasilkan  kepadatan  beton  yang  lebih  baik.  Faktor – faktor  tersebutlah  yang  dapat  meningkatkan  mutu beton  dibandingkan  dengan  beton  normal  tanpa  bahan tambah.

## 3.3 Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu (quality control) adalah bagian dari jaminan kualitas guna memastikan kualitas produk dengan mengukur kepadatan beton dimana berdasarkan SNI  03-2847-2002  penerimaan  mutu  beton  dari pengujian  beton  inti  (coring),  dianggap memenuhi syarat jika tidak ada nilai hasil pengujian dengan beton inti  yang  kurang  dari  (75%  fc’).    Dalam  peneliti an  ini uji kepadatan beton dilakukan pada umur 7 hari.
Gambar 5. Kepadatan Beton Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Berdasarkan  grafik  diatas  menunjukkan  bahwa dengan  penambahan  fly  ash  sebesar  20  persen  dan superplasticizer  sebesar  2%  dapat  meningkatkan kepadatan beton diumur awal.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian,  analisis  data,  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Semua  variasi  campuran  menggunakan  faktor  air semen tetap sebesar 0.4
2. Dalam  penelitian  ini  penggantian  sebagian  semen dengan  fly  ash  dapat  menurunkan  workabilitas beton segar, namun dengan penambahan superplasticizer  yang  dapat  menyebarkan  partikel semen  dalam  adukan  beton  segar  sebesar  2  persen
b. Pengujian beton normal a. Pengujian beton dengan bahan tambah

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Gambar 3. Pengujian kuat tekan beton
Dengan menggunakan  rumus  f’c  =  P/A,  akan didapatkan nilai kuat tekan beton menggunakan silinder ukuran  Ø  15  cm  x  30  cm.  Pengujian  kuat  tekan  beton sendiri  dilakukan  pada  saat  benda  uji  berumur  7  hari saja  sedangkan  untuk  umur    28  hari  dilakukan peramalan dengan cara membagi kuat tekan umur 7 hari dengan  faktor  koreksi  sebesar  0.65.  Berikut  tabel  dan grafik  yang  memuat  nilai  kuat  tekan  beton  untuk masing masing variasi campuran.
Tabel 2.
Hasil pengujian kuat rata-rata pada saat pengujian di lapangan KN 7  hari MPa 28  hari MPa normal 289 17 25 20%FA, 2% sp 404 23 35
Gambar 4.
Peningkatan kekuatan tekan beton gabungan berdasarkan umur pengujian lapangan Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Dari  tabel  2  dan  gambar  4  diatas  menunjukkan kuat tekan beton pada saat pengujian dilapangan, dapat terlihat  bahwa  dengan  penambahan  20  persen  fly  ash dan  2  persen  superplasticizer  dari  berat  semen  mampu meningkatkan  mutu  beton  umur  tujuh  hari  sebesar  23 Mpa,  yang  kemudian  setelah  dikonversikan  ke  dalam 28 hari dapat meningkat menjadi 35 Mpa. Hal ini sesuai dengan  pernyataan  penelitian  terdahulu  dari  michael thomas,    2007  dalam    optimizing  the  use  of  fly  ash  in concrete  bahwa  abu  terbang  di  dalam  beton menyumbang  kekuatan  yang  lebih  baik  dibanding dengan  beton  normal  dan    hernando,  2009      yang menyatakan  bahwa  Pengaruh  Fly  Ash  sebagai  bahan pengganti  mengakibatkan  terjadi  reaksi  pengikatan kapur  bebas  yang  dihasilkan  dalam  proses  hidrasi
semen  oleh  silika  yang  terkandung  dalam  Fly  Ash. Selain  itu,  butiran  Fly  Ash  yang  jauh  lebih  kecil membuat  beton  lebih  padat  karena  rongga  antara butiran  agregat  diisi  oleh  Fly  Ash  sehingga  dapat memperkecil  pori-pori  yang  ada  dan  memanfaatkan sifat  pozzolan  dari  Fly  Ash  untuk  memperbaiki  mutu beton.  Penggunaan  Fly  Ash  memperlihatkan  dua pengaruh  abu  terbang  di  dalam  beton  yaitu  sebagai agregat  halus  dan  sebagai  pozzolan.  Sedangkan pengaruh  superplasticizer  hanya  sebagai  peningkat workabilitasnya  saja.  Namun  bukan  berarti  tidak  dapat mempengaruhi  kuat  tekan,  karena  berdasarkan  ACI 116R-2000 menyatakan bahwa secara umum superplasticizer memiliki kemampuan untuk
menyebarkan partikel semen dalam adukan beton segar sehingga mudah dikerjakan sehingga dapat menghasilkan  kepadatan  beton  yang  lebih  baik.  Faktor – faktor  tersebutlah  yang  dapat  meningkatkan  mutu beton  dibandingkan  dengan  beton  normal  tanpa  bahan tambah.

## 3.3 Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu (quality control) adalah bagian dari jaminan kualitas guna memastikan kualitas produk dengan mengukur kepadatan beton dimana berdasarkan SNI  03-2847-2002  penerimaan  mutu  beton  dari pengujian  beton  inti  (coring),  dianggap memenuhi syarat jika tidak ada nilai hasil pengujian dengan beton inti  yang  kurang  dari  (75%  fc’).    Dalam  peneliti an  ini uji kepadatan beton dilakukan pada umur 7 hari.
Gambar 5. Kepadatan Beton Sumber: hasil Pengolahan data (2017)
Berdasarkan  grafik  diatas  menunjukkan  bahwa dengan  penambahan  fly  ash  sebesar  20  persen  dan superplasticizer  sebesar  2%  dapat  meningkatkan kepadatan beton diumur awal.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian,  analisis  data,  dan pembahasan,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut :
1. Semua  variasi  campuran  menggunakan  faktor  air semen tetap sebesar 0.4
2. Dalam  penelitian  ini  penggantian  sebagian  semen dengan  fly  ash  dapat  menurunkan  workabilitas beton segar, namun dengan penambahan superplasticizer  yang  dapat  menyebarkan  partikel semen  dalam  adukan  beton  segar  sebesar  2  persen
b. Pengujian beton normal
a.
Pengujian beton dengan bahan tambah

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
dapat  memperbaiki  workabilitas  hingga  mencapai nilai slump sebesar 70 mm
3. Dengan  penambahan  fly  ash  sebesar  20%  dan superplasticizer  sebesar  2%  dari  berat  semen  dapat meningkatkan  kepadatan  beton  sebesar  77,68 persen  dan  mutu  beton  sebesar  35  Mpa,  sehingga dalam  hal  ini  kedua  bahan  tambah  tersebut  dapat digunakan  sebagai  material  pengganti  sebagian semen

## 5. DAFTAR PUSTAKA
, (2013). Supplementary Cementitious
Materials.  Slag  Cement  Association  no  11. Farming Hills, M1 48331. ACI Committee 116, (2000), “Cement and C oncrete Terminology  (ACI  116R- 00),”  American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich., 73 pp. Danasi,  M  dan  lisantono,  (2015).  Pengaruh Penambahan Fly Ash Pada Beton Mutu Tinggi dengan  Silica  Fume  dan  Filler  Pasir  Kwarsa, Prosiding  Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil  9 Komda VI BMPTTSSI, Makasar, 7-8 Oktober Haf, B. (2012). Pengaruh Penggunaan Fly Ash pada Beton  Mutu  Normal  dan  Mutu  Tinggi  ditinjau dari  Kuat  Tekan  dan  Absorbsi,  Media  Teknik Sipil, Volume 10, Nomor 1, Februari: 01 - 09 Hernando,  F.  (2009). Perencanaan  Campuran  Beton
Mutu Tinggi Dengan Penambahan
Superplasticizer  dan  Pengaruh  Penggantian Semen  Dengan  Fly  Ash.  Jurusan  Teknik  Sipil, Fakultas  Teknik  Sipil  dan  Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mulyono, Tri. (2003). Teknologi Beton. Yogyakarta: CV Andi Offset Popovics,  S.  (1990).  Analysis  of  the  concrete strength versus water-cement ratio relationship. ACI  Materials  Journal,  Vol.  87,  No.  5,  517 – 529. Prihantoro, T.  (2015).  Analisis Sifat Mekanis Beton Mutu Tinggi dengan Memanfaatkan Teknologi High Volume Fly Ash Concrete. Program Studi Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas
Muhammadiyah Surakarta
SNI  03-2834-1993,  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana
Campuran  Beton  Normal.  Badan  Standarisasi
Nasional (BSN)
SNI  03-2847-2002,  Tata  Cara  Perhitungan  Struktur
Beton  Untuk  Bangunan  Gedung.  Badan
Standarisasi Nasional (BSN)
Thomas, M. (2007). Optimizing the Use of Fly Ash in Concrete. Portland Cement Association
Wassermann,  R.,  Katz,  A.,  and  Bentur,  A.  (2009). Minimum cement content requirements: a must or  a  myth.  Materials  and  Structures,  No.  42, 973 – 982.
Yurdakul,  E.  (2010).  Optimizing  concrete  mixtures with minimum cement content for performance
and sustainability. Lowa State University Zai, K., syahrizal., dan karolina, R. (2014). Pengaruh Penambahan  Silica  Fume  dan  Superplasticizer Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi dengan  Metode  ACI  (American  Concrete Institute). Jurnal Teknik Sipil USU, Volume 3, no.2